(文化財科学研究の最前線保存科学）

保存処理の動向と展望
一木質遺物以外の有機質遺物一山 田 哲 也●
●キーワード

有機質遺物(organicartifacts),保存科学(conservationscience),
保存処理(conservationtreatment),合成樹脂(syntheticresin),
木質遺物(woodenartifacts)

行なわれてきた。しかし，樹種や木取り，劣化状態の異１．はじめになる様々な状態の木質遺物全てに対応できる保存処理方

人々の生活活動の痕跡である遺跡からは，木製品を中法は開発されていない。そのうえ，木質遺物以外の有機

心とする木質遺物・漆製品・竹製品・種子などの植物遺質遺物の保存科学的研究は，その木質遺物の保存科学的体・植物質の繊維でつくられた編物や縄・紙・動植物の研究の成果を応用して，木質遺物以外の有機質遺物の保繊維から作られた織物・皮革製品・骨などの動物遺体等存処理方法が行なわれてきているのが現状である。

の有機質遺物が出土することがある。これらの有機質遺ここでは，木質遺物以外の有機質遺物（漆製品，繊維物は，腐朽菌などの活動により腐朽・分解しやすいため

製品，編物や縄，紙，植物遺体，琉珀，皮革製品，骨な通常の乾燥と湿潤を繰り返すような埋蔵環境下においてどの動物遺体）を展示・保管できる状態にするための保は遣存することが難しい。しかし，常に乾燥した状態や存技術や保存材料を中心に最近の保存科学的研究の動向

常に湿潤な状態で腐朽菌などの活動を抑制することのでについて概観する。

きた埋蔵環境下においては，比較的良好な状態で遺存していて遺跡の発掘調査に伴い出土する。

2．漆製品

遺跡から一番多く出土する有機質遺物は，湿潤な埋蔵

漆製品は，木材，竹，皮革，紙，布，金属などの素地

環境下で水漬けの状態で乾燥することなく遺存してきた(胎）の上に下地を施し，その表面に漆を塗り重ねて用水浸出土木材である木質遺物である。出土するまでの水いられる製品である。漆は非常に耐久性に優れた高分子

漬け状態の間に木材の細胞壁を構成するセルロース，ヘ樹脂であるが，紫外線により分解が促進される（熊野路：

ミセルロース，リグニンなどの木材成分が埋没中の化学

2007)｡紫外線の影響を受けることのない埋蔵環境下に変化による低分子化や腐朽菌による分解・消失すること置かれた遺跡から出土する漆製品は，素地（胎）の残存によって，細胞壁の構成成分が消失した部分に新たな空にかかわらず漆膜が素地（胎）に塗布されていた状態を隙が生じる。その空隙部分に水が飽和状態に満たされ，維持して出土することが多くある。

本来の木材としての強度が失われた状態で形状が辛うじ

一般的に湿潤な環境下から出土した漆製品は，漆椀のて保たれている。この遺跡出土の木質遺物に強度を付与

ように木材の素地（以下，木胎）が残っていることが多し，収縮・変形することなく，展示・保管できる乾燥しい。木胎の残存している出土漆製品は，木胎に含まれるた状態にするために多くの保存科学的研究がこれまでに水分が蒸発するに従い，収縮．変形が起こる。それに伴っ公益財団法人元興寺文化財研究所保存科学センター〒630-0257奈良県生駒市元町2-14-8
5３

て，漆膜も水胎から剥離して反り返りや波打ちが生じる。

(商品名：キムワイプ，日本製紙クレシア株式会社）をそのため，漆膜のこのような状況を抑えるために，漆膜貼り付けてから真空凍結乾燥を実施して木胎から漆膜がと木胎とを一体のものとして捉えて，より劣化の著しい遊離しないように保護を行なっている。

木胎を主として木質遺物のために開発された保存処理方法を適用している。

また,1990年代初めごろから実用化された高級アルコール法（岡田ら:1992)においても，中近肚の漆製品

木胎の残存している漆製品の保存処理は,1973年頃，の漆膜で保存処理前までにすでに木胎から剥離してしまっ

漆椀の処理がポリエチレングリコール（以ド,PEG)ているもののなかには，水からメタノールに置換した段含浸法でおこなわれた（松田・馬留:1975)｡漆膜の状階でアルコール・キシレン・樹脂法と同様に漆膜が膨潤態の良好な漆椀についてはこの方法で処理可能であった。

したり，剥離したりすることが報告されている（岡田・しかし，なかにはPEG濃度の上昇と同時にPEG溶液

吉田:1998,岡田:2000)。

の液温を高温に上昇させることで漆膜が膨潤して波打ち

近年では，湿潤な環境下から出土した木胎の残存してが起こり，水胎から剥離する漆椀も兄られたｏまた。比いる漆製品の保存処理方法は，真空凍結乾燥法，高級ア

較的漆膜の膜厚の薄い漆椀は，埋没中や保管中の水分でルコール法，糒アルコール法（今津:2000,Imazuet

木胎が膨潤し，漆膜が木胎から剥離した状態となっていal.:2001,深瀬ら:2004),トレハロース含浸法（伊藤ることに加えて,PEG含浸中に̅ﾄ地の流出等により小ら:2011,2013)などの木質遺物に用いる保存処理方法

さな漆膜片となって剥落することが多く見られた。

で漆膜と木胎とを一体のものとして保存処理がおこなわ(Masuzawaetal.:1999)｡また,PEGの表面処理後にれており，それぞれの方法で良好な成果を上げている。

木胎に定着していない漆膜片が剥落したりすることもあっ

また，超臨界二酸化炭素を用いた保存処理方法も試みらた（阪本:1977)｡

れている（猪俣ら:2003)｡

その後，熱による漆膜の損傷を回避するためにアルコー

木胎から剥落した漆膜の剥落止めは，シアノアクリレー

ル・キシレン・樹脂法やPEGを前処理剤として用いた

ト系接着剤やパラロイドB72などの溶剤系のアクリル

真空凍結乾燥法を用いて保存処理を行なうようになった。

樹脂を用いていたが，剥離して反り返った漆膜を押さえ

アルコール・キシレン・樹脂法で保存処理した近世の漆てもとに戻すことは難しい作業であった。また，厚い下製品の!|1には塗膜構造や下地や漆膜の組成に起因し，エ

地の上に塗られた漆塗膜や厚く塗り重ねられた漆塗膜をタノールやキシレンなどの溶剤に置換している間に漆膜

完全に平面に灰すことは不可能であるが，薄い漆膜は，が膨潤を起こして反り返ることや朱漆による描かれた文湿度と熱を与えることにより反り返りを戻すことが可能

様部分が剥離することが多く確認された(Masuzawaである。そこで，日本画の顔料層の剥落止めに使用してetal.:1999)。これらは，エタノールやキシレンなどのいる膠に着目して，水溶性で扱い易い兎膠の接着力で遊溶剤が漆膜中に浸透することで膨潤や変形を起こした結離した漆膜片を木胎に定着させる方法が開発された（大果と考えられた。真空凍結乾燥法においても，前処理の國ら:2000)｡その他，親水二価アルコールと二塩基酸

PEG含浸中に漆膜が木胎から剥落したり，真空凍結乾からなる線状ポリマー（ポリエーテルエステル）であり，

燥中の乾燥過程で漆膜が反り返ったりすることが起こっ

フィルム形成層を持った熱可塑性樹脂（商品名：パオゲ

た。そのため,PEG含浸中や真空凍結乾燥中に漆膜がンPP-15,第一工業製薬株式会社）を剥落の状況に応じ*ll落して遊離しないように，和紙（典具'岾紙）と兎膠をてフィルム状もしくはlO%水溶液を使い分け，コテな用いて漆膜表面に貼り付けて漆膜を保護する方法が試み

どで漆膜ごと加熱してパオゲンを溶融させて木胎に接着られた（藤田:2001)が，凍結乾燥後に漆膜表面に付着させる方法が報告されている（西H・平井:2004)｡ました和紙の繊維の除去に手間がかかるという新たな問題

た，糖アルコール法やトレハロース含浸法では，糖アルも発生した。その後，改良が図られて現在では，予備凍コールやトレハロースが固化する作用を利用して剥離し結前にPEG40%水溶液を用いて漆膜に紙製のウエスかけている漆膜を固着させている（深瀬ら:2004,伊藤5４

ら:2013)｡の落ち込みが生じた。また，漆膜が木胎から剥離しかけ

近世の漆製品で石黄を使用原料として用いられた黄色ているものと木胎の残存状態の悪いものについては，真系漆と緑色系漆の色漆は,PEG水溶液，エタノール溶

空凍結乾燥法で処理をおこなったところ，内部の水分の液やキシレン溶液などの保存処理薬剤や有機溶剤に浸漬

昇華に時間がかかり，通常の乾燥条件では終点に達しなすることにより色調が抜けて茶色に変色・退色を起こす

いこともあった。さらに，保存処理後には温湿度変化に問題がある（北野･肥塚:2000)｡この問題について，

より漆膜の反り返りが生じた（植田ら:2008)｡

高妻らは，保存処理薬剤と有機溶剤に緑色漆試験片を水に浸かり湿った状態で出土した有機質の素地（胎）40･Cで４週間，浸漬した結果，有機溶剤により容易に漆が劣化・分解して残存していない漆製品の場合，例えば膜が膨潤することと，緑色漆の着色に用いられた藍が溶

漆膜片だけの漆椀や烏帽子は，通常，脆弱遺物として遺出して変色することを明らかにした。加えて,PEG水

構から土壌ごと取り上げ，土壌を漆膜の支持体とした状溶液を用いた場合には，藍がPEGにより何らかの化学態で,PEG含浸法や高級アルコール法，糖アルコール的あるいは物理的作用を受けて変色していることと，ラ法（金原ら:2007),トレハロース含浸法などで保存処

クチトールなどの糖類の薬剤では，緑色漆膜の著しい変理がおこなわれている。しかし，なかには，発掘調査の色は認められなかったことを報告している（高妻ら：２０

ために脆弱な漆膜の支持体である土壌を取り除き，漆膜

OO)｡また，高級アルコール法においても，中国漆器でのみが残存した状態のものもある。このような漆膜だけ

漆膜表面に油で溶かれた黄色顔料が塗布されていることのものは，漆膜の状態に応じて，水性アクリル樹脂（商があり，メタノールに置換している時に黄色顔料の色落

品名：プライマルAC-344,ロームアンドハース社，水ちが生じることがあると報告されている（岡田:2000)｡性アクリルクリアーN,ケミテック株式会社）に浸漬

その後，植田によって，出土漆製品に対して保存処理にもしくは塗布した後，自然乾燥させて漆膜の強化を計っ用いる含浸薬剤が漆膜に与える影響についての検討が行て，漆膜|司士をシアノアクリレート系接着剤やパラロイ

われた。その結果，含浸用薬剤の種類によってその挙動

ドB７２(ロームアンドハース社）などの溶剤系のアクリは異なるが，漆膜は含浸薬剤中で様々な変化を起こし，

ル樹脂で接合したり，もしくは，漆膜細片の裏面を典具

含浸用薬剤が漆膜の劣化に大きく寄与していることを明帖紙とパラロイドB７2などの溶剤系のアクリル樹脂にらかにした。特に，エタノールが漆膜に与える影響が大より裏打ちをして復元をおこなっている（山口ら:1998,

きく，ラクチトールは漆膜に影響を与えることの少ない

大國・井上:2001,山田:2010)｡

含浸用薬剤であった（植田:2007)｡古墳の埋葬施設から多量の金属製品とともに，木材部

植田らによって報告された長崎県松浦市麿島海底遺跡分の消失した刀剣装具や槍や鉾の柄，竹材の消失した竪から出土した漆製品は，海中から出土したため特殊な環

櫛，皮革の消失した盾などの漆膜部分のみが出土するこ

境下に置かれた漆製品で，保存処理前の事前調査や分析とがある。これらの漆膜だけの漆製品は，遣存状況の良を実施して漆製品の特徴や漆塗りの技法を調べた結果，好なものは，そのまま単独な漆製品として遺構から取り元憲由来の漆製品で樹種や漆塗りの技法が国産の漆製品上げられるが，遺存状況が良くないものについては，遺とは異なっていた。そのため，国産の漆製品とは異なる構を極力壊さないように検出された漆製品の上にアクリ保存処理による変化が見られた。まず，塩分を除去する

ル樹脂（商品名：パラロイドNAD10)を塗布して，ガー

ために，水道水に浸漬すると木胎と漆とでその挙動に差ゼを貼り付けた状態で分割して土壌ごと剥ぎ取られるもがみられ，漆膜が反り返るなどの変化が見られた。保存のもある。これらの漆膜だけの漆製品は，室内に持ち込処理においても，漆膜の状態が良好で木胎との密着性がまれた後に，土壌を丁寧に除去して，遺構での検出時点

良いものは，糖アルコール法で保存処理を行なったとこの裏面に当たる漆膜面を表出し，表出された面にアクリ

ろ，低分子の糖アルコールによる長期間の含浸でも木胎

ル樹脂（商品名：パラロイドB72)を塗布して漆膜の強内部まで浸透できずに，乾燥時に木胎の収縮により漆膜化を図る。この方法では，出土した時点での上面をガー
5５

ゼにより裏打ちされた状態になっているため，保存処即多くの出上繊維製品は墓などに埋葬された人骨や金属後には,IH土時のﾄﾞ面側で展示・保管されることになる製品に付着した状態で出土し，その時点では元の繊維と(杉井:l996,山田:2010)。

しての性状を留めることなく出土する。金属製品の表面

乾燥した状態で出土した漆製品の場合は，素地（胎）に付着した繊維片は，肉眼では繊維が付着していることの残存にかかわらず，パラロイドB72などの溶剤系のが明らかでも，有機質は完全に分解消失して残存しておアクリル樹脂を直接，漆膜表面に途布したり，漆製IWif

らず，繊維の周囲に存在する土壌や鉄や銅の酸化物が繊体に含没して強化することが多い。

維の形状に同化している。また，埋蔵環境によっては繊最近の研究報告では，これまでの保存処理とは異なっ維製品片が単独で出土することもある。このような繊維た保存科学的な処置と伝統的漆工技術を併用した出土漆製品は非常に脆く，なかには粉状になってしまうものも製品に対する新しい修復例がある。ウクライナ，クリミ

存在する。そのため，繊維の形状を保持するために保存

ア半島から出土した木胎が失われて薄い漆膜だけが残存処理が行われている。特に，金属製品に付着し鉄錆や銅していた漢代漆器に対して，尚級アルコール法による1呆

錆により保持された状態にある繊維製品は，金属部分の存処理を施し，漆膜を形状や文様を合わせて配置・轄理保存を主眼としたアクリル樹脂を含浸させる金属製品のし，その漆膜を新調した形状復元用の木箱表面に麦漆で保存処理方法で行なわれるのが一般的である。

貼り付けた伝統的な漆工技術を用いて修復がおこなわれ特異な例として,1996年に奈良県天理巾ト他山古墳

た（北村ら:2011)。この修復方法は，出上漆製品に対から色彩が鮮やかに残り織組織も明瞭な繊維製品片が付する新しい修復方法の一つとして期待できるものと考え着していた青銅鏡が''１ｔした。この絹織物を高分子のポられる。

リエチレングルコール（商品名:POLIOX-N80)5%

漆製品が発掘された当初には，まだ漆製品の保存処理

アルコール・蒸留水混合溶液を浸透させることにより強方法が確立しておらず，防腐剤としてホウ酸を添加した化して，ガーゼによる裏打ちをおこない青銅鏡から剥離

水の中て水漬けの状態で保管されている間に水が全て乾した。その後，剥離した繊維製品の分析をおこない，保燥してしまい，ホウ酸の白い結始が表面に析出して漆の存処理した後に重なった織物を剥がして走査電子顕微鏡

質感が失われてしまっている漆製品に対して，エタノー

で観察可能であったと報告されている（今津:1997,

ルを用いた湿式クリーニングでホウ酸を除去する方法も2004)。この保存処理方法は，染料を溶かす有機溶剤を報告されている（片岡ら:2013)｡

用いていないので鮮やかな色彩が残っている繊維製品の今日まで漆製品についての特別な保存処理方法は開発

保存処理には適した方法であると考えられる。

されてはいない。そのため，出土した漆製品の保存処理

その他の保存処理例としては，イラク，アッタール遺においては，漆製品が湿潤な状態であるのか，乾燥した跡HI土の羊毛製葡萄模様綴織染織品がある。染織品とし状態であるのか。また，有機質の素地（胎）が残っていての色と質感を損なわずに強化，修復，保存するために，

るのか，イ1機質の素地（胎）が劣化・分解して漆膜しか裂地の裏面にパラロイドB72とヒドロキシプロピルセ

残っていないのか。このような出土時や保存処理が施さ

ルロース(HPC)の混合溶液の塗布と典具帖紙によるれる時点での漆製品の状態に適合した保存処理方法を検

裏打ちを行ない強化した。その後，裂地の織り目と図柄討する必要がある。

を手がかりに整理し，裂地断片をアクリル樹脂パラロイ

3．繊維製品

ドB72で貼り接いだ後に，再度，典具帖紙で裏打ちを行ない修復を行なった（西浦ら:2008)｡さらに，北海

繊維製品の素材は，絹や羊毛などの動物繊維と苧麻や

道恵庭市柏木川４遺跡から炭化していたものの柔軟性を

大麻などの麻類や木綿などの植物繊維がある。繊維製品

保持した状態で出土した植物繊維の編布（縄文時代後期）も通常の埋蔵環境のもとでは若しく劣化・分解しやすいを発掘現場から土ごと分割して取り上げ，室内にてため，もとの完全な状態で出土することはほとんどない。

PEG40〜50%水溶液を塗布含浸後，土ごと真空凍結乾5６燥法で保存処理おこない，一部の部材はアクリル樹脂パに取り出すことができた。その経巻は固着して腐食も進

ラロイドB72を２回塗布して保存処理を行なった報告

行していたために紙繊維が脆くなっていたがピンセットがある（平田:2010)。

や竹くらで一枚一枚剥がし展開することができた。展開

4．編物や縄，竹製品やヒョウタンの果皮
植物質の繊維でつくられた編物や縄や竹製の箕などは，脆弱な状態で出土することが多いため土壌ごと取り上げ，した経巻の素材の分析をおこない楮で経巻修復補紙を作製して，この復元した紙を用いて本紙に裏打ちをおこない，棡太巻軸を新調して巻子の体裁にととのえた（村田：2000)｡

土壌ごと保存処理をおこなう事が多い。樹脂含浸する際

その他に，慶応２年(1866)の江戸大火により類焼しには，土壌の流出などを防ぐために繊維強化プラスチッ

た豊後岡藩中川家の上屋敷があった東京都中央区明石町

ク(FRP)で型取りした保護枠を用いたりもする。土遺跡で火災により崩れ落ちた地下の穴蔵のなかから，岡壌を支持体として取り上げられた脆弱な編物や縄につい藩関係の「御用留帳」類が蒸し焼き状態で冊子の塊の炭ては，上壌と一緒にPEG含浸法，高級アルコール法，化文書として水漬け状態で出土した。この炭化文書に真糖アルコール法，トレハロース含浸法（藤田ら:2013)

空凍結乾燥法を用いて乾燥させてから，炭化した脆弱ななどで保存処理をおこなう。糖アルコール法で保存処理

本紙同士を箆とピンセットで一枚ごと剥離させて，二頁をおこなった土付き網籠では，網籠の支持体となってい分にあたる一丁を見開きにしてʼ枚ずつのシート状に漉

すき

ばめる土壌の性状により，糖アルコールの固化時に亀裂が生嵌法により本紙の周囲と裏面に楮和紙繊維を補填した。

じ遺物に変形を起こす事例が報告されている（金原ら：

その後，本紙の表面にメチルセルロースの噴霧や塗布を

2007)。また，比較的劣化が少なく断片として単独で取おこなって炭化した紙資料の強化と修復をおこなったｏ

り上げられた編物や縄については，上記の保存処理方法

修復後の炭化文書は，本紙は完全に炭化しているのにもに加えて，アルコール・キシレン樹脂法でも保存処理をかかわらず墨書の文字を確認することができた（金山：

行なっている。

2002)｡

竹製品やヒョウタンの果皮は，通常の木製品と同様に，
PEG含浸法，アルコール・キシレン樹脂法，高級アル

このような表装の技術と文書などの紙資料の修復技術を用いて修復を図った例がある。

コール法，糖アルコール法，トレハロース含浸法などの保存処理方法で処理を行なっている。

5．紙
紙は，植物繊維を原料にしているもので優れた保存ʻ|生と強靱で柔らかな特性を持つ。日本製最古の紙は，正倉6．植物遺体
植物遺体のうちモモやクルミの核などの種実や種子な
どは,PEG含浸法，アルコール・キシレン樹脂法，高級アルコール法，糖アルコール法，トレハロース法などの木製品と同様の方法で保存処理を行なわれている。

院にある大宝２年（702）の戸籍断簡で，保存環境が良炭化米と種実への糖アルコール含浸法を行なったとこ

好であれば1300年前のものが残っている。しかし，通ろ，オニグルミでは縫合線で亀裂が入ることがあった。

常の埋蔵環境のもとでは残存することはなく，特殊な埋また，なかが空洞になっているドングリなどは潰れるお蔵環境下において発見されることがある。

それがあり，種実への適応にはまだ検討の余地がある

和歌山県橋本市隅lll八幡神社経塚出土経筒の保存処理のためにＸ線透過試験やＸ線CT,中性子ラジオグラ
フィーによる調査をおこなったところ，経内に軸木を有(深瀬ら:2004)｡

7．號珀

する八巻の経巻を確認した。この経巻を経筒から取り出

暁珀は古代の針葉樹類から流れ出た樹液が高分子化しし，修復することになり，錆で固着していた経筒の蓋をたものである。素材としてだけではなく，琉珀玉等に加開けたところ，筒内は湿潤な環境をしていて経巻を容易工されて遺跡から出土する。出土後，そのまま保管して5７

自然乾燥すると劣化が進みひび割れが起こり細片化して出して松煙入りの生正味漆で木固めを施した木刀状の保崩壊してゆく。パラロイドB72などで強化しながら接存用支持台に続飯という米飯を水とセンブリの煎じ汁を合する。

加えて練り上げた糊で貼り付け，鮫皮の欠損部には，糊

そ く い

植田は，州土琉珀ついて保存処理を行うために號珀そ砥の粉を充填して水性顔料で着色した。鞘本体は,PEGのものの成分分析，性質，劣化要因などを調べた。その含浸で前処理したのちに真空凍結乾燥法で処理を実施し結果，玻珀の産地によって成分，性質が異なるため，號ている。鞘木と黒漆塗鮫皮という２つの複合素材のため

珀ごとに成分分析や溶解性試験をおこなった上で，保存に生じる保存処理による収縮率の異なりと鞘木の構造を処理方法を決める必要性を述べている（植田:2000)。

みることができるようにした展示効果を考慮して別々に

8．皮革製品
有機質遺物の中でも皮革製品は，動物性蛋白質を主成分とするため埋蔵環境中で腐朽・分解しやすく，特に道展示・保存した（辻ら:2003)。この方法も保存科学的な処置と伝統的漆工技術を併用した方法である。

9．動物遺体（人骨・獣骨・貝など）存しにくいものと考えられる。古墳から出土する盾や鎧

日本の土壌は酸性土壌で人骨や獣骨は残りにくい，しなどの武具に塗られた漆膜の素地として皮革が用いられ

かし貝塚や低湿地では骨や骨角器が遺存していることがていたことは，残存している漆膜の痕跡から多く確認さある。アルカリ環境となっている貝塚から出土した骨はれている。しかし，遺跡から皮革そのものが出土するこ出土後，そのまま乾燥させても形状変化しない事が多い。

とは少なく，皮革の保存処理の実施例は少ない。

低湿地から出土した骨は，そのままの状態にしておくと

1896年（明治29年）に廃園となった兵庫県加古郡稲乾燥にするに従って亀裂が生じたり破損したりする。そ美町播州葡萄園醸造場遺跡から出土した革製靴やベルトのため，急激に乾燥しないように処置を施してから，骨などの革製品は，土庄の影響をそれほど受けておらず，に合成樹脂を染み込ませて形状を保持する必要がある。

元の形状がわかる状態で出土した。再度，縁し直して整実際に保存処理を行う方法は，水溶性のアクリル樹脂

形する必要はないものの革の硬化や脆弱化などの劣化がを骨の表面から光沢に気をつけながら繰り返し塗布した見られた。これらの革製品を保存処理するために，伝世り，骨を少しずつ乾燥させながらパラロイドB72などしてきた革製品を試料として，アクリル樹脂の選定のうの溶剤系のアクリル樹脂を塗布したり，または，アルコー

え，色差，光沢，柔軟性，引張・引裂強度などの試験をルから有機溶剤に置換した上で溶剤系の合成樹脂を含浸おこなった。その結果をもとに，出土した革製品をアクする方法で保存処理をおこなう。貝なども骨と同様の方

リル樹脂（商品名：パラロイドF10)に浸漬して革の強法で保存処理を行なうこともある。

化を図り，断絶している革は，シアノアクリレート系接骨の遺存状態が悪いものは，土壌ごと取り上げ，土壌着剤で接合するという保存処理が報告されている（日高：と骨を一緒のものとして,PEG含浸法や高級アルコー

2000)｡

ル法などで処理を行なう。

そのほかに，神奈川県鎌倉市米町遺跡から表裏２枚か

奈良県橿原市観音寺本馬遺跡から縄文時代晩期中葉のらなるミズナラ材の鞘本体に鮫皮が巻きつき漆が塗られ

土曠墓２基と土器棺墓１基については，硬質発泡ウレタ

た状態で漆塗鮫皮鞘の保存処理例がある。出土した時点

ンを利用して遺構面から切り取り，展示資料にするため

では，鮫皮の遺存状態は比較的良好で鞘本体からは容易に人骨および遺構を強化するために保存処理を行なってに分離できた。黒漆塗鮫皮は鞘本体から分離し，松煙入いる。実際の強化処置は，エタノールでクリーニングしりの生正'床漆で木固めを施した矯正用の檜材の仮鞘の上ながら強制的に乾燥させて，パラロイドB72の樹脂濃で本来の位置に配置した後，包帯で曲面の形に配盧しな度や有機溶剤の配合を変えながら樹脂塗布した方法と湿がら巻きつけて，室温で自然乾燥させ反り返りを矯正し潤状態でも利用可能なエチレン酢ビ系樹脂（商品名：ナている。黒漆塗鮫皮の乾燥の後に，新たに檜材から削りチュラルコート，新成田総合社）を半乾燥状態から断続

5８

的に噴霧する方法を人骨や周辺土壌の乾湿状態で使用薬

保存処理方法を選択する必要性もあるが，本来の物性や剤を選択した方法で保存処理を行なっている（奥山ら：

質感を保持して安定した状態にする可逆性を持った処理2011)｡

方法の開発も行なわなければならない。

10．おわりにすべての有機質遺物について言えることであるが，遺跡から出土する有機質遺物は，使用されていた当時のも

これまで遺跡出土の有機質遺物に強度を付与し，収縮・のが廃棄，もしくは埋納されてからの埋蔵環境によって変形することなく，展示・保管できる乾燥した状態にす

出土時の状態は様々であるため，その劣化状態は一様でるために多くの保存材料や保存技術の研究が行なわれてはない。また，単独素材の有機質だけでなく複合的な部

きた。ここでは木質以外の有機質遺物の近年の保存科学

材構成をすることが多く，その形態も多様化している。

的研究についてまとめてみた。このことから有機質遺物

それらの有機質遺物を保存処理するためには，それぞれの保存処理についてはある程度確立しているように見えの劣化状態を把握するとともに，材質や構造を調査するる。しかし，それぞれの材質の有機質文化財の保存処理ことが必要である。そのため，単一の保存方法はなく，については，それぞれの有機質遺物に特有の保存処理方

これらの保存科学的調査を行ない，それぞれの劣化状況法が開発されているわけではなく，木質遺物などの保存に合わせて保存処理方法の検討をしたうえで，保存処理

科学的研究の成果を応用して行なわれてきているのが現を実施する必要がある。さらに，これまでに行なわれて状である。

きた有機質遺物の保存処理の成果をもとに，更により良木胎の残存している漆製品については，基本的には木材の保存処理方法を応用されてきたのが，本来は，木質

い新しい保存処理技術を模索してゆくことが今後の課題である。

遺物とは異なる性質を有しているため，塗膜構造の調査

保存科学という分野が，材質や構造，保存環境を調べをもとに漆製品の劣化状況や材質に応じた保存処理方法て展示・保管できる状態にするための保存材料や保存技を検討してゆく必要がある。そのなかで，北村らによる術の研究をおこなう分野であることを考えると，材質．

漢代漆器における保存科学的な処置と伝統的漆工技術を構造に関する基礎的な研究を蓄積してゆくとともに，今併用した保存処理方法は，新しい方向性を示したもので後は，これまで材質分析などでは分析試料の採取が必要ある。

であった有機質文化財を非破壊で調査する方法の研究開

また，以前には竹製品や植物繊維を編んでつくった編発も必要である。また，合成樹脂の歴史は約100年ほど

物や縄などの有機質遺物の持つ本来の物性や柔軟性，質である。昭和３０年代以降，文化財に使用されるように感を再現するためにシリコーン樹脂法が開発された。シ

なり６０年ほど経過しているが，今後さらに，伝統的修

リコーン樹脂の特性からこの方法で保存処理した遺物は，

復材料と|司じような性状や伝統的な材料には持ちあわせ

吸湿性も低く柔軟性を備えている（沢田ら:1991,沢田：てはいない長所を現代の修復材料に求めて，再修理を考l997)。しかし，シリコーン樹脂の硬化は化学反応によ盧した可逆性を持つ新しい保存材料を開発することと，る重合のため，再処理が不可能である。現在，おこなわ

理化学的な保存科学と伝統的な修復技術を融合した方法

れている保存処理方法では対応しきれないような遺物や，を模索してゆく必要がある。加えて，保存処理後も光，

水漬け状態で保管する以外に手立てがないが水漬けして熱，紫外線などの様々な劣化要因からの劣化の進行を遅いる間にも劣化が進行してしまう遺物については，この延させる方法を検討してゆかねばならない。

５
９

引

用

文

献

伊藤幸司・藤田浩明・金原正子・今津節生2011「トレハロース含浸処理法の実用化一漆製品への有効性について­」日本文化財科学会第２８回大会研究発表要旨集pp.288-289
伊藤幸司・藤田浩明・今津節生2013「ラクチトールからトレハロースヘー糖類含浸法の新展開一」考古
学と日然科学第６５号pp.l-12
猫俣宏・菊池幹夫・II咄栄一郎・手代木美穂・尚妾洋成2003「超|臨界二酸化炭素を用いた保存処理一乾
燥のメカニズムと漆遺物への適応一」日本文化財科学会第20同大会研究発表要旨集pp.66-67
今津節生1997「内行花文鏡付着の有機質遺物の研究成果」奈良県立橿原考古学研究所編「下池山古墳中山大塚古墳調査概報』学生社pp.46-48
今津節生2000「糖アルコール含浸法におけるトラブルの回避と|恨界」保存科学研究集会2000-12出土
木製品の保存処理における諸問題pp.Ⅲ-7-12
今津節生2004「出土紺織物の調査一藤ノ水Ili墳・下池ⅡI占墳・黒塚古墳の調査から­」保存科学研究集会2004絹染織文化財の世界一保存科学をキーワードにして­pp.33-38
柚旧直見2000「出土號珀の保存処理」こはくNo.2pp.9-l4
柚旧直見2007「出土漆の劣化について­保存処理薬剤が及ぼす影群一」元興寺文化財研究所創立40周年記念論文集pp､59-70
杣旧直見・川本耕三・木沢直子・大國万希了・・lllm祈也・高妻洋成・大河内降之・中田敦之・松尾昭子
2008「松浦市麿島海底遺跡出土漆製品の保存処理について」日本文化財科学会第25回大会研究発表
要旨集pp.356-357
大國万希子・植田直見・川本耕三・山内章2000「ウサギ膠を使った出土漆製品の剥落止めについて」文
化財保存修復学会第２２回大会研究発表要旨集pp.100-lOl
入園万希子・井上美知子2001「一乗谷朝倉氏遺跡出土遺物の保存処理」元與寺文化財研究所研究報告
2001pp.39-44
岡旧文男・肥塚隆康・沢田正昭・吉田秀雄1992「高級アルコール法による出土木材の保存処理」古文化
財之科学37pp.12-20
岡田文男・吉川秀男1998「出土近世漆器の保存処理一渋谷区干駄ヶ谷五丁目遺跡出土漆器の保存処理例一」
文化財保存修復学会第20回大会研究発表要旨集pp.28-29
岡旧文男2000「高級アルコール含浸法について」保存科学研究集会2000-12出土木製品の保存処理における諸問題pp.m-5-6
奥ll｣誠義・本村充保・鈴木一義2011「観音寺本馬遺跡士曠墓および土器棺墓の保存と展示一人骨の出土から展示まで­」日本文化財科学会第２８回大会研究発表要旨集pp.290-291
片岡太郎・上條信彦・柴IF敏・伊藤由美子・小林和貴・鈴木三男・佐々木由香・鳥越俊行2013「青森県
板柳町土井１号遺跡出土藍胎漆器の保存科学的研究と素材同定・技法研究の試み」日本文化財科学会
第30回大会研究発表要旨集pp.308-309
金lll正子2002「発掘された江Fi時代の焼損文苦一「明ｲ『町遺跡」出土炭化紙資料の保存処理一」元興寺
文化財研究所研究報告2002pp.38-45
余原正子・水寺きみ子・金原正明2007「糖アルコール法における木材および植物遺存体保存処理の基礎的研究」日本文化財科学会第２４回大会研究発表要旨集pp.260-261
北野信彦肥塚隆保2000「近旧出ｔ漆器に使用される石黄に関する基礎的調査(I)」文化財保存修復学6０

会誌第４４号pp.70-79
北村繁・北村昭斎・岡田文男・小西寧子山本久美子２０１１「ウクライナクリミア半島出土漢代漆器の保存修復」文化財保存修復学会第３３回大会研究発表要旨集pp.52-53
熊野諮従２００７「漆古代から現在一未来，そしてアジアから世界へ」熊野鶏従pp.141-146
高妻洋成・北野信彦・佐々木良子・佐藤昌憲・肥塚隆保２０００「緑色漆を用いた近世漆器の保存処理に関する基礎的研究」文化財保存修復学会第２２回大会研究発表要旨集pp.46-47
阪本賢郎１９７７「出土木製品の保存処理」財団法人元興寺仏教民俗資料研究所保存科学研究室紀要６pp､28-31
沢田正明・肥塚隆保・田崎陽子・吉田秀雄１９９１「考古有機質遺物の簡便な処理法の試み」日本文化財科学会第８回大会研究発表要旨集pp.37-3
沢田正昭１９９７「文化財保存科学ノート」近未来社pp.96-98
辻賢三・鈴木稔・関根理恵２００３出土黒漆塗鮫皮鞘の保存学的研究」東京芸術大学美術学部紀要第４0号pp.49-81
曲浦忠輝・松本健・坂本和子・山内章・木下雅代２００８「イラク，アッタール遺跡出土染織品の保存修復
処置」文化財保存修復学会第３０回大会研究発表要旨集pp.36-37
西口裕泰・平井孝憲２００４「糖アルコール含浸法による漆製品の処理(2)」日本文化財科学会第２１回大会
研究発表要旨集pp.162-163
日高真吾２０００「革製品における保存処理方法の一考察」元興寺文化財研究No.７４pp.1-6
平田孝弘２０１０「柏木川４遺跡出土の細布の保存処理（劣化遅延処理）について」「(財)北海道埋蔵文化財
センター調査報告書第２６４集恵庭市柏木川４遺跡（４）一柏水川改修工事用地内埋蔵文化財発掘調
査報告書­」財団法人北海道埋蔵文化財センターpp.255-256
深瀬亜紀・金原正明・木寺きみ子・金原正子２００４「糖アルコール含浸法の漆椀・種実類等への適応」日
本文化財科学会第２１回大会研究発表要旨集pp.164-165
藤田浩明２００１「出土漆製品保存処理前の漆膜剥落防止処置について­ウサギ膠と和紙を用いた方法一」
元興寺文化財研究No.７６pp.l-6
藤田浩明・伊藤幸司・東郷加奈子・澤田正明２０１３「トレハロース含浸処理法の実用化３­縄・編み物など特殊な遺物の処理事例一」n本文化財科学会第３０回大会研究発表要旨集pp.318-319
松、降嗣・馬留順子１９７５「出土木製品のPEG含浸処理による保存処蠅一実際の資料における表面処理の効果一」財団法人元興寺仏教民俗資料研究所保存科学研究室紀要４pp.32-35
村田忠繁・雨森久晃・増澤文武・肥塚隆保・大岡康之・坂田雅之２０００「和歌山県橋本市隅田八幡神社経塚出土経筒の保存処理（概要)」文化財保存修復学会第２２回大会研究発表要旨集pp､42-43
山ll史朗・下野聖・井上美知子・植田直見１９９８「出土漆器の保存処理一劣化により木胎が消失した漆椀について­」文化財保存修復学会第２０同大会研究発表要旨集pp.78-79
11llll哲也２０１０「第２章茶すり111古墳出ｔ漆製品（盾・刀剣装具・草摺・竪櫛）の保存処理」「兵庫県文化財調査報告第３８３冊史跡茶すり山占墳一般国道４８３号北近畿豊岡自動車道春日和田山道路Ⅱ建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書一Ⅶ自然科学編」兵庫県教育委員会pp.ll-16
Imazu,S.,Morgos,A.,Kitano,N.２００１,6ConservationofWaterloggedArchaeologicalLacquer-wareusingLactitol"Proceedingsofthe８thlCOMGrouponWetOrganicArchaeologicalMaterials
Conference.Stockholm,pp.379-390
６１

Masuzawa,F.,Ueda,N､,Inoue,M.,andKawamoto,K.1999"Screeningsomemethodsforconserving
andrestoringabout500objectsofwaterloggedJapanware"Proceedingofthe7thlCOM-CC
WorkingGrouponWetOrganicArchaeologicalMaterialsConference,Arc-NucleartandCEA.
Grenoble.pp.268-274(2015年４月13日受付,2016年１月17日受理）

６２

口

(RecentAdvancesinScientiﬁcStudiesonCulturalProperties:Conservation)

TrendsandProspectsofConservationTreatment
forOrganicArtifactsOtherthanWoodenMaterials
TetSuyaYAMADA
CenterforConservationScience,GangojilnstituteforResearchofCulturalProperty,２-14-8Motomachi,Ikoma,
Nara630-0257,Japan

Fromarchaeologicalsitesatwhichremainsandtracesoftheactivitiesofancientpeoplearepreserved,organicremainssuchaslacquerware,bambooproducts,seeds,knitting,rope,paper,
textiles,leatherproducts,andbonesareexcavatedalongwithcommonwoodenartifacts・Because
organicmaterialsrotanddecomposeeasilythroughtheactivityofdecayfungi,thesematerials
oftendonotsurvivebeingburiedinenvironmentsinwhichtheyarerepeatedlydriedandwetted.
However,iforganicartifactsareburiedinenvironmentsthatarecontinuouslywetorcontinuouslydry,inwhichdecayfungiaresuppressed,theobjectsremaininrelativelygoodcondition
andtheyareinvaluableforinvestigatingsites.
Manyconservationmaterialsandtechniqueshavebeenstudiedforexhibitingandmaintaining
excavatedorganicartifactsinagoodcondition.However,conservationtreatmentmethodsbest
suitedforeachtypeoforganicartifacthavenotnecessarilybeendeveloped.Therefore,conservationtreatmentsfororganicartifactsbasedonmodiﬁedtreatmentsdevelopedforwoodenartifactshavebeenused.Itisimportanttounderstandthedegradationstageoftheorganicartifacts
andtoinvestigatethematerialsandtreatmentmethodsmostsuitablefortheirconservation.In
thisarticle,wediscussconservationtreatmentsdependingonthedeteriorationstateofartefacts.
Inaddition,wereviewtheresultsofscientiﬁcresearchforconservingorganicartifacts,anddiscussfutureresearchforimprovingartifactconservationbydevelopingconservationtreatments.

６３